— 440 — 



дившие за пределы, даваемые в некоторых авторитетных сочинениях самар- 

 скитам 1 , а именно 6,04. 



Возможно, что более низкий удельный вес в данном случае обусловли- 

 вается присутствием в самарските включений полевого шпата, иногда в зна- 

 чительных количествах прорастающих минерал таким образом, что лупа 

 оказывается бессильна открыть его присутствие, но возможно и то, что 

 приписывать подобное явление исключительному влиянию полевых шпатов, 

 не совсем правильно. Возможно еще и другое предположение, а именно, что 

 значительные колебания удельных весов в отдельных экземплярах самарскита 

 обусловливаются наличностью различных пропорций составных частей, при 

 чем в других минералах этой же группы зачастую наблюдается значительная 

 разница во взаимной пропорции металлических кислот и, чем количество 

 танталовой кислоты больше, тем удельный вес минерала выше. По крайней 

 мере в отношении колумбитов и танталитов подобная зависимость давно уста- 

 новлена вполне определенно. 



Пока подобное предположение еще только более или менее вероятно, 

 и было бы весьма желательно освещение этого вопроса путем производства 

 серии анализов самарскитов, хотя бы только Блюмовской копи, предста- 

 вляющих, повидимому, достаточную разницу в удельных весах отдельных 

 экземпляров минерала. 



Работа эта была намечена автором в качестве ближайшей очередной, 

 еще в предыдущем году, при чем предполагалось лично летом 1921 года 

 отправиться на Блюмовскую копь за потребным материалом, который для 

 подобной работы должен был быть специально систематизирован на месте, но 

 по соображениям чисто Финансового характера и притом совершенно не 

 зависившим от автора, командировка эта не состоялась. Желая все-таки 

 положить начало этой работе, решено было произвести количественный 

 анализ, составляющий предмет настоящей заметки, при чем взят был экзем- 

 пляр минерала удельного веса 5,43, так как из частиц с меньшим удельным 

 весом не удалось набрать достаточных навесок (навески решено было на- 

 бирать только из одного и того же куска). 



Физические свойства минерала оказались следующие. 



Цвет бархатно-черный, блеск, хотя и смоляной, но не столь сильный, 

 как у большей части остального самарскита, черта красновато-бурая, очень 



1 В качестве предельных, в 8увіеш оГ Міпегаіо^у Е. 8. Бапа, мы находим цифры 

 5,6 и 5,8, хотя в числе опубликованных анализов самарскитов, мы встречаемся с минералами, 

 обладающими удельными весами значительно выходящими за пределы. В этом легко убедиться 

 взглянув на таблицу 2-ю. 



